- XXXIX — 



den Tod seines all verehrten Mitglieds Oberhofpredigers a. D. Prälat 

 D. V. Schmid erlitten hat. Die Versammlung ehrte das Andenken des 

 Dahingegangenen durch Erheben von den Sitzen, 



Darauf hielt Prof. Dr. Oskar Schmidt von der K. Baugewerke- 

 schule in Stuttgart einen Vortrag über ^Angewandte Chemie in 

 der Baukunsf". Zwischen Baukunst und Chemie scheint es auf den 

 ersten Blick nur wenige Berührungspunkte zu geben. Trotzdem haben 

 sich zwischen beiden enge Beziehungen lierausgebildet ; denn durch die 

 Entwicklung der chemischen Technik wurde die Herstellung einer großen 

 Zahl von neuen Baustoffen ermöglicht; weiterhin sind viele Baustoffe 

 chemischen Veränderungen ausgesetzt, die ihre Eigenschaften in günstiger 

 oder unerwünschter Weise beeinflussen: Man denke an die Erhärtung 

 der Mörtel, die Verwitterung der Steine, das Rosten des Eisens. Be- 

 sonders in der Herstellung und Verwendung von Mörteln sind in den 

 letzten 50 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht worden in engem 

 Zusammenhang mit chemischer Forschung. Zu den schon im Altertum 

 bekannten Mörtelarten, dem Kalk- und Gipsmörtel, sind verschiedene 

 Zemente hinzugetreten, welche auch in der Kunststeinindustrie aus- 

 gedehnte Verwendung gefunden haben. 



Der Kalkmörtel besteht aus einem Gemenge von gelöschtem 

 Kalk, Sand und Wasser. Die Erhärtung erfolgt durch Aufnahme von 

 Kohlensäure aus der Luft. Die Reaktion tindet nur bei Gegenwart von 

 Feuchtigkeit statt, künstliches Austrocknen ist daher schädlich. Guter 

 Mörtel soll auf einen Raumteil Kalkbrei etwa 272 — 3 Raumteile Sand 

 enthalten. Ist der Mörtel zu kalkreich, so kann die Kohlensäure nur 

 oberflächlich einwirken. Im Innern dicker Mauern findet man gelegent- 

 lich nach Jahrhunderten noch weichen Mörtel ; außerdem bedingt fetter 

 Mörtel ein starkes Setzen des Mauerwerks. Ein zu magerer Mörtel er- 

 härtet zwar rascher, gibt aber ungenügende Festigkeit, was gerade 

 bei unseren modernen Bauten gefährlich werden kann infolge des 

 raschen Bauens, der großen Gebäudehöhe und der Größe der einzelnen 

 Räume, insbesondere wenn die Zwischenwände erst nachträglich ein- 

 g'esetzt werden. 



Während beim gewöhnlichen Kalkmörtel ein möglichst reiner Kalk- 

 stein das Ausgangsmaterial bildet (Weißkalk) , geben tonige Kalksteine 

 den sogen. Wasser kalk (hj'draulischen Kalk, Schwarzkalk). Beim 

 Brennen verbindet sich hier ein Teil des Kalks mit dem Ton. Das 

 „Löschen" erfordert längere Zeit und erfolgt unter viel schwächerer 

 Wärmeentwicklung. Dieser Mörtel erhärtet aber auch unter Wasser, 

 wobei kristallwasserhaltige Silikate entstehen; die Kohlensäure der Luft 

 ist also hier zur Erhärtung nicht unbedingt erforderlich. Aber auch 

 als Luftmörtel geben die In^draulischen Kalke höhere Festigkeit als der 

 Weißkalk. Bedauerlicherweise existieren für diesen billigen und guten 

 Mörtel noch keine einfachen und einheitlichen Lieferungs- und Prüfungs- 

 vorschriften. Auch der gewöhnliche Weißkalkmörtel erlangt übrigens 

 die Fähigkeit, unter Wasser zu erhärten durch Zusatz von Stoffen, 

 welche Kieselsäure in löslicher Form enthalten und meist als hj'drau- 

 lische Zuschläge bezeichnet werden (Puzzolane , Traß, Schlackenmehl, 



